220 
J. H. L. Vogt. 
De oven anførte smaa forurensninger af arsen skriver sig 
fra selve malmen, som i middel ved enkelte gruber holder 
0.01 % As ; ved andre gruber derimod er malmen arsenfri, som 
ved de norske gruber. 
Bemærkninger om bessemering af nikkelsten. Til nær- 
mere orientation om det chemiske forløb ved kobber- og 
nikkelstenbessemeringen skal vi begynde med at kidsætte en 
analyserække af produkter ved bessemering af kobbersten ved 
Rørøs hytte. 
Analyse 
No. 4 I 
No. 4 II 
No. 4 III 
Cu 
37.09 
77.95 
99—99.3 
Fe 
34.18 
1.03 
0.039 
Ni+Co 
0.21 
0.52 
0.049 
Zn 
0.23 
Spor 
0.00 
Pb 
0.20 
0.02 
0.000 
S 
Uopl. 
25.15 
(?) 
20.56 
0.00 
Sum 
(97.06) 
100.08 
No. 4 I, 4 II og 4 III er prøver fra samme charge, ind- 
sendte 1889 til analysering ved universitetets metallurgiske 
laboratorium. 
No. 4 I er skjærsten, ud gangspunktet ved bessemeringen ; 
No. 4 II er „white metal“, hvoraf en prøve blev udtaget 
under et vist mellemstadium under bessemeringen; 
No. 4 III er det endelige bessemerkobber. 
Andre analyser af bessemerkobber viser noget høiere Fe- 
gehalt samt en del S, paa grund af medrevne stenperler. 
No. 4 I analyseret paa det metallurgiske laboratorium af 
daværende stud. min. H. K. Borchgrevink ; No. 4 II af davæ- 
rende stud. min. H. Holmsen ; No. 4 III ligeledes analyséret 
paa det metallurgiske laboratorium. — Samtlige analyser ud~ 
førtes med særlig omhyggelighed (ved bestemmelserne af de smaa 
mængder Ni, Pb, Zn samt Fe i bessemerkobberet anvendtes 
store indveininger samt de nøiagtigste skillemethoder.) En liden 
Ag-gehalt i samtlige analyser fældt og veiet sammen med Cu. 
